ЭСБЕ/Позитив фотографический
Позитив фотографический — рисунок, полученный фотографическим путем, воспроизводящий снятый предмет с распределением светов и теней, подобным распределению их на предмете, и, следоват., совершенно обратный фотографич. негативу. В большинстве современных способов фотографирования позитивные изображения получаются при посредстве негативов следующим образом: под негатив подкладывается особым образом подготовленная белая бумага (или другая белая же поверхность), имеющая свойство чернеть от действия световых лучей, и вся эта система выставляется на свет; тогда этот последний проходит через прозрачные места негатива, и бумага, чернея, образует темные места П.; через непрозрачные же места негатива свет не пройдет, и, следовательно, они останутся на П. белыми. Таким образом, негатив служит только как бы фильтром для света и при печатании своей силы нисколько не теряет. Идея этого способа принадлежит англичанину Тальботу (1840), но практическое распространение способ получил позднее (см. ниже). Ныне употребляются П. в виде: 1) всевозможных фотографич. рисунков на бумаге; 2) прозрачных рисунков на стекле (см. Диапозитивы фотографические); 3) непосредственных снимков с натуры (см. Дагерротипия, Паннотипия и Ферротипия); 4) украшений на тканях, на дереве, на фарфоре и т. п. (см. Фотоксилография и Фотокерамика) и 5) пособий при гравировании на дереве и при размножении чертежей. Здесь мы остановимся только на первом из этих применений. В позитивных фотограф. снимках, как и в негативах, следует также отличать: а) светочувствительный слой и б) бумагу, служащую только для его поддержания и совершенно не участвующую в образовании изображения. В самом же чувствительном слое следует отличать: а) светочувствительные соли, образующие при разложении их световыми лучами фотографическое изображение, и б) прозрачную среду, служащую для их поддержания, в которой они распределяются в виде мельчайших суспензированных частиц (в некоторых позитивных процессах среда эта, кроме выполнения вышеуказанной роли, принимает деятельное участие и в образовании изображения). За исключением угольного способа и платинотипии, рассматриваемых в особых статьях, во всех других позитивных процессах светочувствительными солями являются галоидные соли серебра, из коих преимущественное значение имеют хлористые соединения. Первыми П. на бумаге были П. Тальбота (1840), работавшего на хлористом серебре. Дальнейшее усовершенствование принадлежит французам Ньепсу-де-Сен-Виктору и Физо. Что касается прозрачной среды чувствительного слоя, то до последнего времени в практике применялись почти исключительно позитивы на альбумине (белке), с недавнего же времени стали распространяться (особенно между любителями) П. на хлоросеребряно-желатинной бумаге, хотя и более дорогие, но имеющие красивый вид и удобные в обращении. Способы образования светочувствительных солей серебра при позитивных процессах совершенно такие же, как и при негативных (см. Пластинки фотограф.). Раньше других стал практиковаться обычный способ смешения галоидных солей металлов с прозрачной средой (альбумином) и последующее действие на них азотно-серебряной соли, при чем образуются галоидные соли серебра. В последнее же время и в позитивном процессе получил широкое распространение способ эмульсионный (см. Пластинки фотографические). Перейдем к рассмотрению главнейших позитивных способов.

I. П. на хлоросеребряной альбуминной бумаге. Хорошая, плотная бумага покрывается слоем альбумина следующего состава:

А — воды — 90 куб. стм.; спирта 95° — 10 куб. стм.; хлористого аммония — 2,6—4,5 г

Б — свежего белка — 300 куб. стм.

Сначала приготовляют раствор А, затем в него вливают понемногу при помешивании раствор Б, все вместе взбивают в пену в течение ½ часа. Затем смеси дают отстояться, фильтруют ее через губку и наконец выливают в плоский сосуд (фиг. 1).

Для наведения альбуминного слоя на бумагу эту последнюю берут осторожно за края и, согнув, как показано на фиг. 1, медленно опускают на поверхность вышеописанной смеси. При этом следует избегать образования воздушных пузырьков, пристающих к поверхности бумаги. С этою целью углы бумажного листа поочередно осторожно приподнимают при помощи стеклянной палочки и пузырьки удаляют при помощи другой стеклянной палочки, после чего, дав бумаге спокойно пролежать в течение 1 минуты, осторожно приподнимают ее углы стеклянною палочкою и, взявшись за них, как показано на фиг. 2, медленно поднимают c поверхности альбумина и подвешивают для высыхания.

Такая покрытая альбумином бумага изготовляется массами на особых фабриках (например Rives близ Гренобля — во Франции или Штейнбаха в Мальмеди — в Прирейнской Германии). Отпечатки на бумаге, два раза альбуминированной, особенно красивы. Для сообщения чувствительности такую альбуминную бумагу осторожно накладывают (покрытою альбумином стороною) на поверхность раствора азотнокислого серебра (1 ч. AgNO3 в 10 ч. Н2O) совершенно так же, как при покрывании альбумином (см. фиг. 1 и 2). Продержав бумагу на поверхности серебряного раствора 2—3 минуты, ее осторожно снимают и высушивают в темноте. Если имеется в виду печатать со слабых негативов, то количество азотнокислого серебра в растворе следует увеличить до 12 и даже до 18%, причем самое печатание производится на слабом рассеянном свете. Если же, наоборот, предстоит печатать с густых, малопрозрачных негативов, то процент серебра следует понизить до 7 и печатать на солнце или вообще на сильном свету. Высохшая после очувствления альбуминная бумага должна быть по возможности немедленно употреблена для печатания; в теплом месте она хорошо сохраняется только в течение 2—3 дней, в холодном же до 5—6 дней. Если такую бумагу проложить между листами пропускной бумаги, пропитанной предварительно раствором соды и затем высушенной, то под небольшим грузом бумага может сохраняться 10—14 дней. Печатание производится в деревянных копировальных рамках, в которые предварительно вкладывается негатив (изображением внутрь) и на него накладывается чувствительная бумага (альбуминным слоем к негативу); на бумагу накладывается двустворчатая крышка и каждая из ее половинок прижимается к негативу помощью особой планки с пружиной. Для того, чтобы следить за ходом печатания, не сдвигая бумаги, можно откинуть одну из этих планок и затем одну половинку крышки, в то время как другая будет прижимать бумагу к негативу и не даст ей сдвинуться с места. Затем негатив и находящаяся под ним бумага подвергаются действию света, при чем на бумаге появляется позитивное изображение. Появление изображения объясняется разложением под влиянием света галоидных солей серебра с образованием бесчисленных частиц металлического серебра весьма темного, почти черного цвета. При сенсибилизировании альбуминной бумаги, содержащей хлористые металлы, действием на нее азотнокислого серебра происходит довольно сложное явление: а) образуется хлористое серебро, б) образуется органическое соединение белка с серебром и в) при высыхании часть свободного азотнокислого серебра остается в слое. Оба первые химические соединения разлагаются от действия света, образуя металлическое серебро, а третье как бы усиливает результат действия света, давая новые количества серебра, почему присутствие азотнокислого серебра не только не вредит, но даже весьма желательно. От действия света на чувствительную бумагу является позитивное изображение. Не измененное светом хлористое серебро должно быть удалено при помощи фиксирования, иначе по вынутии из рамки могут почернеть и светлые места отпечатка. Но если прямо подвергнуть П. фиксированию, то получится рисунок весьма неприятного цвета, для устранения чего Физо предложил окрашивание отпечатков (вирирование). П. промывается в слабом растворе хлористого золота, при чем выделяется металлическое золото в виде мельчайших частиц, имеющих в массе приятный вишневый или синевато-фиолетовый оттенок. Из многих рецептов виража наиболее употребительны для пурпуровых тонов: 1) вольфрамово-кислого натра — 2 г, хлористого золота — 0,1 г, воды кипящей — 300 куб. стм; употребляется после остывания и сохраняется около 2-х недель; для синеватых тонов: 2) уксуснокислого натра плавленого — 3 г, хлористого золота — 0,1 г, воды дистиллированной — 400 куб. стм. Употреблять через день после составления, сохраняется около 2-х недель. Чтобы не отвешивать столь малых количеств хлористого золота, берут 1 г этой соли (как она продается, в запаянных стеклянных трубочках), растворяют в 50 куб. стм дистиллированной воды и употребляют по 5 куб. стм этого раствора. Печатание слабых негативов производится на рассеянном свете; рамки, ставятся в тени и обращают их плоскость в сторону неба. Печатание малопрозрачных негативов можно производить и на солнце. Когда изображение получит достаточную силу, П. вынимают из рамки и (когда накопится целая партия таких снимков) промывают в темноте в 3—4 сменах воды в течение ¼ часа, затем вирируют, погружая в один из вышеописанных растворов, и вновь промывают 5—10 минут в воде. Далее в течение 10—15 минут фиксируют в 15% растворе серноватистокислого натра и наконец промыв 10—15 часов в 10—15 переменах воды (или, еще лучше, в проточной воде), отпечатки вынимают из воды и высушивают. Наклейка П. на картон производится при помощи крахмала (см. Сатинирование).

II. П. на хлоросеребряно-желатинной (аристотипной) бумаге без проявления. Из многих способов опишем простейший, введенный Абнеем и дающий отличные результаты. Составляют три раствора: А — хлористого натрия 12 г, лимоннокислого калия 12 грам., воды дистиллированной 144 куб. стм; Б — азотнокислого серебра 45 грам., воды дистил. — 144 куб. стм; В — желатина (автотипного) 48 грам., воды дист. 504 куб. стм. Желатин раствора В размачивают и растворяют на водяной бане. Сначала смешивают Б и В, затем (в темноте), прибавляя при встряхивании раствор А, получают эмульсию, которую нагревают и, продержав ее на кипящей водяной бане 10 мин., остуживают и измельчают как обыкновенно (см. Пластинки фот.). Измельченную эмульсию промывают 10 минут (но не дольше) в холодной воде и нагревают до 30°—35° Ц. для наведения на бумагу. На фабриках наведение эмульсии на бумагу делается при помощи особых аппаратов; для небольшого же количества можно несколько влажную бумагу положить на зеркальное, горизонтально установленное стекло и обливать эмульсией, как пластинку (см. Пластинки фот.). Затем слою дают остыть и высушивают, придержав за углы зажимами, чтобы бумага не покоробилась, после чего бумага готова для печатания. Сортов подобной хлоросеребряно-желатинной бумаги находится немало в продаже, она изготовляется различными фирмами и известна под общим названием аристотипной бумаги. Печатание на такой бумаге производится совершенно так же, как и на альбуминной, только раза в два быстрее. По напечатании Π можно промывать, вирировать и фиксировать совершенно так же и теми же составами, как и альбуминные. Для любителей же удобнее применять особый состав, в котором вирирование и фиксирование производятся одновременно. Рецепт его следующий: А — воды дистиллированной 800 куб. стм, серноватистокислого натра 200 грам., аммония роданистого 25 грам., натра уксуснокислого плавленого 15 грам., насыщенного раствора квасцов 60 куб. стм; Б — воды дист. 200 куб. стм, золота хлористого 1 грам., аммония хлористого 2 грам. Сначала составляют раствор А и оставляют его стоять 1 сутки, не закрывая пробкой; при этом выделяется белый хлопковидный осадок и запах сероводорода. Затем погружают в раствор еще на 1 сутки обрезки старой нефиксированной аристотипной бумаги (с тою целью, чтобы в составе растворилось небольшое количество хлористого серебра), затем раствор фильтруют и прибавляют к нему раствор Б, вливая его небольшими порциями при постоянном взбалтывании. После приготовления раствор больше не фильтруется, но употребляется в дело не ранее 1-го дня после окончательного изготовления. Отпечатки погружают в этот раствор без предварительного промывания и, продержав (не менее 7 минут) до получения желаемого тона, их вынимают и промывают так же, как альбуминные. При первоначальном погружении отпечатков в этот раствор они быстро принимают красновато-желтый тон, который затем постепенно переходит сначала в красновато-фиолетовый, а затем в черный. Когда отпечатки начинают получать вместо черного зеленоватый оттенок, то это служит признаком истощения запаса золота в растворе, и тогда он более уже не пригоден к работе. После окончательного промывания для получения высокого глянца отпечатки накладываются лицевой стороною на ферротипную пластинку (имеются в продаже; см. Ферротипия) или на зеркальное стекло, предварительно насухо протертое 3% раствором воска в бензине. Хорошенько пригладив отпечатки, чтобы они плотно прижались к стеклу, и отняв избыток воды пропускной бумагой, их высушивают при комнатной температуре в течение 7—10 часов, и тогда они легко отстают с необыкновенно блестящей поверхностью. Отпечатки обрезают по угольнику и наклеивают, смазывая только по краям особым клеем: 100 г хорошего столярного клея измельчают в небольшие куски (не более 1 стм в поперечнике) и в течение 3 час. мочат в воде; затем воду сливают и клею дают разбухать в поглощенной им воде часа 4—5, после чего распускают на водяной бане и прибавляют 50 куб. стм 95° спирта. Перед употреблением такой клей ставится в теплую воду и, когда сделается жидким, употребляется в дело. Такой клей не портит глянца отпечатка. Печатание на аристотипной бумаге имеет для любителей следующие преимущества: а) бумага продается готовая, б) печатание идет вдвое скорее, чем на альбуминной бумаге, в) следить за ходом печатания очень удобно, г) при употреблении виража и фиксажа в виде одного раствора обращение с бумагою весьма просто и не хлопотливо и д) сообщение глянца и наклеивание на картон весьма просты.

III П. на хлоросеребряно-коллодионной бумаге без проявления. Бумага, употребляемая для покрывания коллодионной эмульсией, должна быть не слишком тонка и пропитана крахмалом или желатином, чтобы воспрепятствовать прониканию коллодиона и его отставанию при просушке. Для этого годна бумага, покрытая слоем аррорута, а также бумага, употребляемая в пигментном печатании для переноса и покрытая тонким слоем желатина с хромовыми квасцами; наконец, в продаже имеется особо препарированная для этой цели бумага, покрытая blanc fixe. Служащая для обливания бумаги хлоросеребряно-коллодионная эмульсия составляется следующим образом. Сначала приготовляют коллодион, растворяя 20 грам. фотоксилиновой ваты в смеси 400 куб. стм 98° алкоголя и 400 куб. стм серного эфира. Жидкость хорошо встряхивают и оставляют сутки стоять. Затем фильтруют через чистую вату (гигроскопическую), при чем следует избегать значительного улетучивания эфира. Далее приготовляют следующие растворы: А — 5 грм. хлористого стронция растворяют при нагревании в 6 куб. стм дистиллированной воды и прибавляют при помешивании к горячему раствору 74 куб. стм 98° спирта; Б — 4 грм. лимонной кислоты растворяют в 60 куб. стм 96° спирта; В — 20 грм. азотнокислого серебра растворяют при нагревании в 15 куб. стм воды и прибавляют понемногу при помешивании 80 куб. стм 98° спирта. Если при этом азотнокислое серебро выделится, то нагревают жидкость и, помешивая, снова растворяют осевшую соль. Смешав А и Б, приливают жидкость к 800 куб. стм описанного вначале коллодиона и встряхивают смесь. Затем при отсутствии дневного света прибавляют понемногу раствор В, всякий раз хорошо встряхивая эмульсию. Если растворы А и Б не достаточно прозрачны, их следует профильтровать. Эмульсия еще раз хорошенько встряхивается, и тогда она готова для наведения на бумагу, в течение которого встряхивание время от времени повторяется. Обливание бумаги эмульсиею можно производить на соответствующей величины гладкой деревянной дощечке, снабженной внизу ручкой; при этом бумага укрепляется на дощечке с помощью 4-х булавок так, чтобы две смежные ее стороны несколько выдавались за края дощечки. Затем обливают бумагу эмульсией, избытку которой дают стекать с выдающегося за края дощечки угла. Когда капание эмульсии с поверхности бумаги прекратится, бумага снимается и вешается с помощью зажимов для просушки, которая при комнатной темп. требует не более 20 минут. Копирование производится так же, как и при альбуминном процессе; не следует только слишком сильно печатать. Хлоросеребряно-коллодионная бумага, подобно альбуминной, не может долго сохраняться; однако в хорошей укупорке в течение 3—4 недель она еще годна для употребления. По вынутии из копировальной рамы, перед вирированием, отпечатки промываются в нескольких переменах воды. Если копии свертываются в воде, то ее сливают и дают копиям пролежать минут 7, после чего бумага размякнет и свертывание прекратится. Для вирирования могут служить те же виражи, что и для альбуминной бумаги (см. выше). Фиксирование производится обычным путем, после чего отпечатки высушиваются просто или при помощи ферротипной пластинки (см. выше). Эту эмульсию часто применяют для диапозитивов, обливая ею предназначенные для того стекла. Главное достоинство этой эмульсии, благодаря которому она широко распространена в практике, заключается в том, что, обладая всеми качествами желатинной аристотипной бумаги, она хорошо работает в жару, когда все растворы и сама бумага становятся теплыми и эмульсия на желатине начинает отставать от бумаги и обращение с ней требует больших хлопот.

IV. П. на хлоросеребряно-желатинной бумаге с проявлением. Из двух таких эмульсий, кислой и аммиачной, первая более употребительна. Для ее приготовления составляют 3 раствора: А — хлористого натрия (хим. чист.) 14 г, желатина 25 грм., воды 200 куб. стм; Б — азотнокислого серебра 30 г, воды 50 куб. стм; В — желатина 25 г, воды 250 куб. стм. А нагревается на водяной бане до растворения желатина. Таким же образом нагреваются Б и В. Затем В прибавляют к Б и встряхивают жидкость. В темной комнате к Б и В прибавляют А при сильном встряхивании. Темп. жидкостей может быть около 40°—50° Ц. Эмульсии дают стоять 10—15 минут и затем ее выливают в плоский сосуд для застывания. Застывшая эмульсия измельчается и промывается подобно бромосеребряной эмульсии (см. Пластинки фотографические). Хлоросеребряная эмульсия употребляется большей частью без дальнейшего созревания, так как дает в последнем случае более светлые (красновато-коричневые) тона. Эмульсия без созревания в тонком слое кажется красно-желтой и весьма прозрачной, но, несмотря на это, дает сильные изображения. После получасового кипячения или двухчасового настаивания при 40° Ц. цвет эмульсии кажется в проходящем свете серым, чувствительность же увеличивается вдвое и более. Полученные с помощью такой эмульсии П. или диапозитивы отличаются более холодным тоном, нежели полученные с помощью некипяченой эмульсии. Прибавление к эмульсии 1 капли соляной кислоты способствует большей ясности при проявлении. Чтобы сделать эмульсию несколько эластичнее, к готовой эмульсии прибавляют 5—10% глицерина. Бумага берется Штейнбаха или Рив и, чтобы воспрепятствовать эмульсии углубляться в поры, предварительно проклеивается. Для этого 30 г желатина распускают в 300—600 куб. стм воды, фильтруют и прибавляют 2—3 куб. стм раствора хромовых квасцов (1:15); если раствор слишком густ, то прибавляют несколько капель уксусной кислоты. Затем бумага делается слегка влажною, помещается на горизонтальную стеклянную пластинку и обливается указанным раствором, после чего сушится. Покрывание бумаги эмульсией производится так же, как и при хлоросеребряно-желатинной эмульсии без проявления. Время для печатания с негативов на подобной бумаге весьма невелико: при дневном свете (у окна) и при негативе средней прозрачности не более 1—3 секунд. При обыкновенной керосиновой лампе (в 10—15 свечей) и в расстоянии от нее около 1 м такой же негатив следует печатать от 2 до 10 минут в зависимости от чувствительности бумаги. Экспонированная бумага размачивается в холодной воде и опускается в проявитель. Приводим один из наилучших рецептов его: А — воды 160 куб. стм: железного купороса 9 г, лимонной кислоты 1 г; Б — воды 200 куб. стм, щавелевокислого калия 48 г, бромистого аммония 2 г. При употреблении смешивают равные части А и В. Этот проявитель действует довольно энергично и при продолжительной экспозиции требует разбавления водою, при чем отпечаток принимает более теплый тон. Проявление ведется до тех пор, пока на светлых местах не появятся желаемые детали, но отнюдь не до их завуаления. Только те изображения, которые поступают затем в вираж, могут проявляться несколько долее, так как вираж делает потемневшие белые места опять светлыми. Проявленные изображения кладутся без предварительного ополаскивания в раствор 2 грм. лимонной кисл. в 1 литре воды. Обработку кислым раствором рекомендуют производить три раза, каждый раз 1—2 минуты и сливая употребленный раствор отдельно. Если после многократного употребления последняя кислая ванна начнет желтеть, нужно первую вылить и заменить ее употреблявшейся для вторичной обработки ванной, а для третьей взять свежую. После кислой ванны изображения хорошо споласкиваются водою. Вирирование необходимо бывает только при портретах, чтобы получить привычный тон альбуминных изображений. В этом случае экспозиция и проявление должны быть таковы, чтобы изображение получило красновато-коричневый тон. Приводим рецепт виража вместе с фиксажем, дающий хорошие результаты: А — серноватистокислого натра 100 г, воды 1000 куб. стм; Б — хлористого золота 1 г, воды 600 куб. стм. К раствору А прибавляется при помешивании раствор Б. Смесь можно употреблять сейчас же. Смотря по количеству отпечатков, при дальнейшем действии прибавляют еще раствора Б. Копии погружаются в смесь нефиксированными. По истечении минуты наблюдают за ходом вирирования в этой ванне при ламповом свете. Изображения принимают красный пурпуровый тон, который при высыхании переходит в фиолетовый; дольше продолжать вирирование не годится, иначе получается холодный синеватый тон. После этого виража, который вместе с тем служит и фиксажем, полезно положить изображения в 10% раствор серноватистокислого натра, чтобы избежать образования пузырей. Промываются изображения так же, как и альбуминные. После промывания бумагу высушивают или просто, или на ферротипной пластинке и вообще далее обращаются с нею, как с аристотипной бумагой. Бумага эта рекомендуется преимущественно для тех случаев, когда в небольшое время желательно получить значительное число отпечатков.

V. П. на бромосеребряно-желатинной бумаге Бумага выбирается и подготовляется как указано выше. Один из лучших рецептов изготовления такой эмульсии (Эдера) следующий: А — бромистого аммония 18 г, йодистого калия 2—4 г, желатина 50—80 г, воды 400 куб. стм; Б — азотнокислого серебра 30 г, воды 400 куб. стм. Оба раствора смешивают при 50—60° П., оставляют в склянке стоять на воздухе ¼—1 часа и затем сливают для застывания в плоский сосуд. Измельчение эмульсии, промывка и подготовка к поливанию делаются так же, как и при обыкновенной броможелатинной эмульсии (см. Пластинки фотографические), а наведение на бумагу — как указано выше. Время печатания на этой бумаге: при лампе в 10—15 свечей, негативе средней прозрачности и расстоянию от лампы около 1 метра требуется 2—5) секунд. Проявление можно производить любым проявителем (см. Проявление фотографических снимков), но разбавленным немного водою. Лучине результаты дает следующий проявитель (Лизеганга): А — воды; 1000 куб. стм, щавелевокислого калия 900 г; Б — воды 1000 куб. стм, железного купороса 300 г, лимонной кислоты 50 г; В — алкоголя 95° 100 куб. стм, йода 1 г. При нормальной экспозиции смешивают 3 об. А, 1 об. Б и несколько капель В. Если есть опасение, что изображение передержано, берут только 1/3 об. Б, а остаток прибавляют после, если изображение плохо проявляется, После проявления бумагу следует промыть в таком же кислом растворе, как и описанную в предыдущей статье, затем ее промывают, фиксируют и снова тщательно промывают, как и при других процессах. Сушка и окончательная отделка П. производится по предыдущему. Благодаря высокой чувствительности эта бумага преимущественно перед всеми другими употребляется для производства фотографических увеличений.

. 

ЭСБЕ:Фотография